﻿Die 
  Silikatschmelzen. 
  753 
  

  

  Bei 
  1190° 
  bildet 
  sich 
  Diopsid 
  und 
  wenig 
  Anorthit. 
  

  

  » 
  1185° 
  ebenso. 
  

  

  » 
  1180° 
  noch 
  Diopsidbildung. 
  

  

  » 
  1170° 
  alles 
  fest. 
  

   Es 
  ergab 
  sich 
  ein 
  Gemenge 
  von 
  Olivin 
  und 
  Diopsid 
  mit 
  

   wenig 
  Anorthit 
  und 
  Glas. 
  

  

  5. 
  Mischung 
  von 
  72 
  Albitsilikat, 
  18 
  Olivinsilikat 
  und 
  

   10 
  Nephelinsilikat. 
  

  

  Die 
  Silikate 
  entsprechen 
  den 
  Mischungen 
  NaAlSi 
  3 
  8 
  

   fV^n 
  I' 
  K 
  2 
  Na 
  8 
  A1 
  8 
  Si 
  9°34- 
  Schmelzpunkt 
  zwischen 
  1080 
  

  

  und 
  1120°. 
  

  

  Die 
  erste 
  Ausscheidung 
  beginnt 
  bei 
  1180°, 
  es 
  sind 
  Olivin- 
  

   skelette. 
  Bei 
  1060° 
  bilden 
  sich 
  noch 
  diese 
  und 
  Nephelin. 
  Bei 
  

   1050° 
  starke 
  Nephelinausscheidung 
  in 
  Skeletten. 
  Bei 
  1040° 
  ist 
  

   diese 
  noch 
  nicht 
  ganz 
  beendet, 
  während 
  bei 
  1030° 
  alles 
  fest 
  

   ist, 
  wobei 
  noch 
  viel 
  Glas 
  übrig 
  bleibt. 
  

  

  6. 
  Mischung 
  von 
  Diopsid-, 
  Olivin- 
  und 
  Nephelinsilikat 
  im 
  

  

  Verhältnis 
  78*3 
  : 
  8*7 
  : 
  13'0. 
  

  

  Es 
  war 
  hier 
  der 
  Mischung 
  90 
  Diopsid 
  zu 
  10 
  Olivin 
  

   15 
  Teile 
  Nephelin 
  zugesetzt 
  worden, 
  woraus 
  sich 
  dann 
  obiges 
  

   Verhältnis 
  ergab. 
  Angewendet 
  wurden 
  Mischungen, 
  entsprechend 
  

   der 
  Zusammensetzung 
  CaMgSi 
  2 
  6 
  für 
  Diopsid, 
  Mg 
  2 
  Si0 
  4 
  für 
  

   Olivin 
  und 
  K 
  2 
  Na 
  6 
  Al 
  8 
  Si 
  9 
  34 
  für 
  Nephelin. 
  Der 
  Schmelzpunkt 
  

   des 
  Glases 
  liegt 
  zwischen 
  1150 
  und 
  1210°. 
  

  

  Nachdem 
  auf 
  1280° 
  erhitzt 
  worden 
  war, 
  erfolgte 
  die 
  erste 
  

   Ausscheidung 
  bei 
  1060°; 
  es 
  schienen 
  zuerst 
  einzelne 
  Olivin- 
  

   mikrolithe 
  sich 
  abzuscheiden, 
  dann 
  aber 
  fast 
  gleichzeitig 
  

   massenhaft 
  Diopsid, 
  der 
  auch 
  bis 
  zur 
  Abkühlung 
  auf 
  1040° 
  

   noch 
  sich 
  ausscheidet. 
  Bei 
  1020°, 
  vielleicht 
  bei 
  1010° 
  ist 
  alles 
  

   fest. 
  Nephelin 
  hatte 
  sich 
  nicht 
  abgeschieden. 
  

  

  7. 
  Mischung 
  von 
  gleichen 
  Teilen 
  Diopsid- 
  und 
  Nephelin- 
  

  

  silikat. 
  

  

  Die 
  Silikate 
  haben 
  die 
  Zusammensetzung 
  CaMgSi 
  2 
  o 
  6 
  und 
  

   K 
  2 
  Na 
  6 
  Al 
  8 
  Si 
  9 
  34 
  . 
  Der 
  Schmelzpunkt 
  liegt 
  zwischen 
  1000 
  und 
  

  

  